ウォッシャブルスーツ企画設計のシステム化
板津敏彦 ＊１

大津吉秋 ＊ １

Specified Methods for Production of Wool Washable Men ’s Suit

Toshihiko ITATSU, Yoshiaki Otsu
Owari Textile Research Center, AITEC ＊１
水洗い可能なウールスーツの企画設計のシステム化について研究した結果、次の成果を得た。①水洗い対応織物の物性解析、ウールウォッシャブルスーツの試作結果から、繊維間を接合する樹脂加工織物使用の場合は家庭洗濯可能なスーツの製品化が可能となった。②水洗いに適した縫製副資材の評価等を行い、縫製副資材の水洗い適性に関して形態安定性、水はけの評価方法等を明らかにした。③水洗いに適した縫製方法として、縫目スリップ防止、ほつれ防止を検討し、縫目破断強度、伸びを評価することで、ウォッシャブル対応に効果的な縫目形式を明らかにした。④以上の結果と試作縫製品の洗濯試験結果、各種縫製技術情報を取りまとめ、ウール ウォッシャブル標準縫製仕様を設定した。

１. はじめに標準状態で 1〜24 時間放置し、水分含有率を環境保全への関心が高まる中で、消費ニーズは商業用水洗いクリーニング、家庭洗濯対応可能な製品に 向けられるようになってきた調べた。
2.3１）。特に最近では、ウール高率混

各種接着布の風合い変化
・風合測定

：

で高級感のある質の高い製品へのウォッシャブル性が要

測定項目
2.4

100％生地を使用したスーツ上衣を対象に、ザ・ウールマの評価基準（通B 法

引張試験機（オートグラフ島津製作所㈱製）

ンズアパレル企業のデザイナーで構成する「２１世紀ア・ほつれ防止のための強度測定：JIS Ｌ1093

パレル製品開発研究会」が行った。

ピン引掛け法（オートグラフ島津製作所㈱製）
2.5

２. 実験方法

接着芯地、裏地による通気性への影響
・通気性 ：

ウールウォッシャブルスーツの試作

JIS Ｌ1096

6.27.1

A法

ﾌﾗｼﾞｰﾙ型試験機（東洋精機製作所㈱製）ＩＷＳ「ＴＭ３１」（７Ａ１回、５Ａ３回処理）後、ＩＷＳ「ＴＭ２８１」（外観評価基準）で外観評価
2.2

経 34 本／in，緯 30 本／in，使用糸・縫い目破断強度、伸び：JIS Ｌ1093

試作研究については、尾州テキスタイル企業と名古屋メ：

ＩＷＳ洗濯強度判定用標準毛織物
梳毛糸 2/36，目付 150ｇ／㎡

アする縫製企画について検討した内容を述べる。スーツ

・形態安定性評価：

密度

常家庭洗濯の弱１５回分に相当する厳しい基準）をクリ

2.1

曲げ、せん断測定

水洗いに適した縫製方法（縫い形式）の検討
・試料

２）

ーク・カンパニーのＩＷＳ「ＴＭ31」

ＫＥＳ-Ｆシステム（カトーテック㈱製）

求されるようになった。本報告では水洗い可能なウール衣服の製造技術確立をめざし、技術的に難しいウール使用機器

３. 結 果 及 び 考 察
3.1

水洗いに適した縫製副資材の評価

ウールウォッシャブルスーツの試作

各種ウォッシャブル対応毛織物５点を用いて、ウォッ・縫製副資材の形態安定性評価：肩パット、増芯、シャブル仕様の紳士スーツを試作した（表 １ 、図 １ ）。

裄綿各 5 点を洗濯ネットに入れ、ＩＷＳ「Ｔ

縫製仕様の概要は、①下衿が内側へロールする縫製仕様、Ｍ３１」7Ａ1 回 5Ａ5 回の処理後、寸法測定②副資材が水洗濯で移動しない止め仕様、③水洗い適性

・縫製副資材の水はけ評価：水浸漬した、肩パの高い副資材の採用、④表地、副資材などのほつれ防止

ット、増芯、裄綿各 5 点を洗濯ネットに入れ、加工、⑤縫い目部分へのシロセット加工による型くずれ

全自動洗濯機で脱水時間１〜7 分で脱水し、防止である。試作品は、ＩＷＳ「ＴＭ３１」で試験し、水分含有率を調べた。乾燥は、脱水 1 分後に評価した。その結果、表面改質加工毛織物２点は主に袖*1 尾張繊維技術センター応用技術室

部、脇部のパッカリングにより不合格、その他樹脂加工択にあたって、ウォッシャブル仕様の範囲内で脱水にお毛織物３点は合格となった。この袖部、脇部のパッカリける水分含有率を評価することが重要とみられた。
表２ングの原因は、織物がソフトであることと表面改質により吸水性が高くなっていることから、シロセット加工時パンションにより織物が伸び、常に一定長さの縫い目との差が大きくなりすぎるために凹凸が発生し、上下プレスごてでは十分押さえられなかったため、洗濯試験後のパッカリング発生につながったとみられた。しかし、その他の多くの項目は基準を達成しており、商業用水洗い
ウォッシャブル対応毛織物の概要：

表面改質加工（オゾン処理）斜紋

梳毛糸２／７２ＮＯ．2：

表面改質加工（オゾン処理）平織

梳毛糸２／７２

ＮＯ．3：

特殊ポリウレタン樹脂加工

ＮＯ．4：

ニューＢＡＰ加工

平織

ＮＯ．5：

ニューＢＡＰ加工

斜紋織

平織

５Ａ５回後
肩パット
経緯系統ＮＯ．１（水洗い仕様） -3.0 -3.0
系統ＮＯ．２（水洗い仕様） -1.0 -3.0
系統ＮＯ．３（水洗い仕様） -1.0 -1.0
系統ＮＯ．４（普通仕様）-21.0 -17.0
系統ＮＯ．５（普通仕様） -11.0 -10.0

単位：％
裄綿増芯
経 経緯
0.0 -2.5 -1.0
1.5 -1.5 -1.0-3.5 -2.5 -0.5
-2.5 -2.5 -1.5
5.0 -3.5 -1.5

120

（ｻﾞ･ｳｰﾙﾏｰｸｶﾝﾊﾟﾆｰ標準布）（ｻﾞ･ｳｰﾙﾏｰｸｶﾝﾊﾟﾆｰ標準布）②副資材が水洗濯で移動しない止め仕様

名古屋紳士服製造企業

ＮＯ．１水洗仕様肩パット
ＮＯ．２水洗仕様肩パット
ＮＯ．３水洗仕様肩パット
ＮＯ．４普通仕様肩パット
ＮＯ．５普通仕様肩パット
ＮＯ．６水洗仕様裄綿ＮＯ．７水洗仕様裄綿ＮＯ．８水洗仕様裄綿ＮＯ．９普通仕様裄綿ＮＯ．10普通仕様裄綿ＮＯ．11水洗仕様増芯
ＮＯ．12水洗仕様増芯
ＮＯ．13水洗仕様増芯
ＮＯ．14普通仕様増芯ＮＯ．15普通仕様増芯

（％）

100

水分含有率

①下衿が内側へロールする縫製仕様④表地、副資材などのほつれ防止加工⑤縫い目部分へのシロセッ
ト加工（薬剤による耐久性折り目付け加加工

単位：％
裄綿増芯
経 経緯
0.0 0.0 0.0
2.5 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
5.0 0.0 -0.5

ＮＯ．

対応製品としての製品化はほぼ可能と思われる。

ＮＯ．1

７Ａ１回後
肩パット
経緯
系統ＮＯ．１（水洗い仕様）
0.00.0系統ＮＯ．２（水洗い仕様） 0.0
0.0
系統ＮＯ．３（水洗い仕様）
0.0
0.0
系統ＮＯ．４（普通仕様）-5.0 -5.0
系統ＮＯ．５（普通仕様） -4.0 -4.0

ＮＯ．に加工液を吸水し、スチーミング中にハイグラルエキス

表１

洗濯試験後の縫製副資材の寸法変化率

80604020③水洗い適性の高い副資材の採用

01357脱水時間 （分）図２

製作：「２１世紀
アパレル製品研究会」

3.3
図１

ウォッシャブル仕様の試作紳士スーツ

013524乾燥時間 （時間）

副資材の水はけ比較

各種接着布の風合い変化

表面改質加工平織、樹脂加工平織の２点を用いて、接着芯地メーカー4 社のウォッシャブル向けの最新接着芯地

3.2

水洗いに適した縫製副資材の評価

水洗いに適した縫製副資材の評価として、形態安定性、５種を用いて、風合変化を調べた。その結果、せん断剛さＧは、未処理に比べて約２.0〜4.2 倍まで増加した。

水はけの評価方法を検討した。

織物２点間に大きな差はなく、各種接着芯地使用によるその結果、形態安定性の面では、普通仕様とウォッシャ差が大きいことが分かった（図 ３ ）。曲げ剛さＢは、未ブル仕様とでは大きく異なり、普通仕様は最大‑２１％の処理に比べて、約 2.0〜3.5 倍まで増加した（図４）。未寸法変化など変形が激しく、ウォッシャブル仕様は最大

接着試料は樹脂加工、表面改質加工で曲げ剛さに大きな‑3.0％の寸法変化となり、副資材選択をウォッシャブル差があったが、その曲げ剛さＢの差が、いずれの芯地に仕様の範囲内で行えば問題はないとみられた（ 表２）。水おいてもほぼ同比率で大きくなった。

はけの面では脱水１分後、標準状態で３時間乾燥した結果で比較すると、普通仕様のものの多くは完全に乾燥しないのに対し、ウォッシャブル仕様のものはほとんどが乾燥した（図 ２ ）。しかし、脱水時に水分含有率が非常に大きいウォッシャブル仕様のものもみられ、副資材選ＢＡＰ（平）表３

オゾン（平）

2.0

縫製方法ＮＯ．１： 地縫い幅１㎝
縫製方法ＮＯ．２： 地縫い幅１㎝＋オーバーロック
縫製方法ＮＯ．３： 地縫い幅１㎝＋巻き縫い
縫製方法ＮＯ．４： 地縫い幅１㎝＋滑脱防止接着芯
縫製方法ＮＯ．５： 地縫い幅１㎝＋端部本縫い
縫製方法ＮＯ．６： 地縫い幅１㎝＋両面接着テープ
縫製方法ＮＯ．７： 地縫い幅２㎝幅広
縫製方法ＮＯ．８： 地縫い幅１㎝＋運針数多
縫製方法ＮＯ．９： 伏せ縫い１縫製方法ＮＯ． 10： 伏せ縫い２縫製方法ＮＯ． 11： 折り伏せ縫い
縫製方法ＮＯ． 12： 割り押さえ縫い
縫製方法ＮＯ． 13： 割り伏せ縫い
縫製方法ＮＯ． 14： 地縫い幅１㎝＋パイピング
縫製方法ＮＯ． 15： ２度縫い

1.5
1.0
0.5
0.0

未 処 理 ＮＯ．１

ＮＯ．２ ＮＯ．３ ＮＯ．４ ＮＯ．５

各種芯地接着ＮＯ．

図３

各種芯地接着によるせん断剛さ変化
ＢＡＰ（平）

オゾン（平）

0.35
0.30
0.25

250

縫い目強度 Ｎ
49Nの加重時の伸び ％破断伸び ％

0.15

2000.050.00

未処理

図４60

Ｎ0.10

70

ＮＯ．１ ＮＯ．２ ＮＯ．３ ＮＯ．４ ＮＯ．５各種芯地接着による曲げ剛さ変化

501504030100％0.20

縫い目強度

曲げ剛さG ｇｆ・ｃ㎡／㎝0.40

各種縫目スリップ防止方法

伸び

せん断剛さG ｇｆ／㎝・ｄｅｇｒｅｅ

2.52050103.4

水洗いに適した縫製方法（縫い形式）の検討
0

樹脂加工を行わない表面改質加工毛織物は，縫目スリ

012345678910 11 12 13 14 15

縫製方法ＮＯ．

ップ、オーバーロックした布端のほつれなどの問題があるため、縫目スリップ防止、ほつれ防止を検討した。標図５

準試料として低密度のＩＷＳ洗濯強度評価用の標準織物縫目スリップ防止方法の比較を使用した。縫目スリップ防止方法では、縫い目破断強度、引張り荷重 49Ｎ時の伸び及び破断時の伸びを比較した（表 ３ 、図 ５ ）。その結果、最も破断強度が高かった
70のは、№3 巻き縫い、次いで№.13 割り伏せ縫い、№．1114
縫目強度（Ｎ）

折り伏せ縫いの順であった。引張り荷重 49Ｎ時の伸びが60

破断伸び（％）

12

ほつれ防止については、JIS Ｌ1093（ピン引掛け法）を準用し、各種端始末した部分だけを残し、規定のピンで引張り強度を測定した（ 図 ６ ）。その結果、オーバーロックした上から本縫いをかけ、さらにパイピングした

10408306204102Ｎ50ｍｍ

き縫い、割り伏せ縫いの効果が注目された。

縫い目強度

13 割り伏せ縫い、№ 11 割り押さえ縫いの順であった。巻伸び最も小さかったのは№6 両面接着テープ使い、次いで№場合に破断強度が大きく向上した。
001617181920

縫製方法ＮＯ．

図６

ほつれ防止方法の比 較

縫製方法ＮＯ．１６： パイピング
縫製方法ＮＯ．１７： オーバーロック
縫製方法ＮＯ．１８： オーバーロック＋本縫い
縫製方法ＮＯ．１９： オーバーロック＋パイピング
縫製方法ＮＯ．２０： オーバーロック＋本縫い＋パイピング

表４接着芯地による通気性への影響
3

表５

単位：㎝ ／㎝・Ｓ
接着芯地 接着芯地 接着処理後 接着によるNo..との積層減少率(%)（織物Ｂ）
18.89 Ａ 測定不能（通気大）18.89 Ｂ 測定不能（通気大）18.89 Ｃ
332.7
18.89 Ｄ
302.3
18.89 Ｅ
381.0
（織物Ｄ）
48.56 Ａ 測定不能（通気大）48.56 Ｂ 測定不能（通気大）48.56 Ｃ
332.7
48.56 Ｄ
302.3
48.56 Ｅ
381.0

表６

17.6
17.9
16.7
17.7
17.6

15.1
14.8
13.1
13.1
13.1

14.1
17.5
22.0
25.9
25.2

46.3
47.5
43.3
46.7
46.1

40.2
41.3
32.9
34.8
36.7

13.2
12.9
24.0
25.4
20.3

裏地による通気性への影響

単位：㎝3／㎝2・Ｓ
織物Ｂと 接着織物（織物Ｂ） 接着芯地Ａ
裏地
裏地との と裏地と積層の積層
18.89 測定不能（通気大）測定不能（通気大）
17.2
13.8
18.89 測定不能（通気大）測定不能（通気大）
16.9
13.7
18.89 測定不能（通気大）
381.0
17.2
13.3
18.89 測定不能（通気大）
16.4
8.8
8.5
18.89 測定不能（通気大）
11.2
6.5
6.62

製品全体に共通する問題と対応策

全体共通

要因の分類

問題の内容

生
地

縫製

加工

副
資
材

縫製仕様不十分による型くずれ

○

○

○

○

対その他

応

策

ややハリ・コシのある接着芯地を選定、必要に応じて伸び止めテープを使用する。

無理なデザインパターンによる型くずれ○

素材を活かすシンプルなデザインにする。複雑な切り替え線、細かいディテールは避ける。

ミシン縫いによる各部のシームパッカリング○

適正なミシン調整をする。生地の伸縮挙動を考慮した縫製をする。縫いずれの発生を防ぐ。

各部縫い代の起きあがり、片倒れ○

各部縫い代のほつれ○

各部縫い代のテカリ、あたり○縫い代をステッチで押さえるデザインにする。シロセット加工を行う。
○○

プレス、アイロン条件を弱めに設定する。適正なプレスマットを選定する。

シロセット加工部分のしみ
生地組織による滑脱、フェルト化、パブリング

3.5

最後の糸始末をきちっとミシンで止める。パイピングを行う。接着テープを端部に用いる。

シロセット加工条件を検討する。加工機のプレスマットをチェックする。
○

接着芯地、裏地による通気性への影響

衣服の快適性に大きく影響する通気性について、接着芯地、裏地の影響を調べた。その結果、接着芯地では、未接着の積層布と比べた減少率は 12.9〜25.9％となり、通気性の低い接着布を用いた場合の減少率が大きくなることが分かった（ 表 ４ ）。裏地についてはさまざまなものがあり、裏地の通気性が表地との積層布、芯地接着し染色整理工程の防縮加工を検討する。

４. 結び
以上の内容は、試験結果に基づいて推察した部分もあり、また縫目形式などウールウォッシャブル製品としては有効でも、テーラードな紳士スーツの縫製工程では不向きな内容もあるが、水洗い可能なウールスーツの企画設計について研究会に参加した方々と共に検討し、問題の内容と対応策について取りまとめることができた。

た表地との積層布の通気性に大きく影響した（表５）。
3.6

水系洗濯標準仕様の設定

以上の内容に各種縫製技術情報 ３ ） ４ ） ５ ）を加え、水系洗濯によって発生する問題を製品全体に共通する問題と部位別の問題とに分けてまとめた。その防止方法、縫製仕様の一部を示す。（表 ６ ）文献１）「新世紀の洗濯革命―ウェットクリーニング・家庭洗濯の新事情-」繊維社（2000.12/14）
２）ＩＷＳ試験方法 №31(IWS TM31) （1997.３/1）
３）守岡，テキスタイル＆ファッション，Vol.18,№12,P634〜646(2002)４）アパレル工学事典、繊維流通研究会（ 1987.3/30）
５）縫製品の欠点解説書、㈱繊維総合研究所、（1988.5/10）